914 St. Kreutz, 



Nachdem der Grünerit von Lacroix einen höheren mitt- 

 leren Brechungsindex 1-73 (M. Levy und Lacroix), höhere 

 Doppelbrechung und größeres spezifisches Gewicht hatte, so 

 könnte man annehmen, daß er eisenreicher war. Übrigens 

 können hier auch chemische Veränderungen, Oxydation zu 

 Fe203 etc. mitspielen. 



Durch Glühen in der Luft am Platindeckel wird dieses 

 beinahe ungefärbte Mineral momentan schwarz, in dünnen 

 Schichten im durchgehenden Licht braunrot mit sehr starkem 

 Pleochroismus Y>ß- 



Tremolit-Aktinolithreihe. 



Im Werke Rosenbusch-Wülfing's sind die optischen 

 Eigenschaften von fünf Tremoliten angeführt: zwei von St.Gott- 

 hard nach M. Levy und Lacroix, ferner der Tremolit von 

 Skutterud nach Penfield und von Gouverneur und Felsö 

 Sebes nach Zimänyi. Keine von diesen Bestimmungen scheint 

 sich auf chemisch untersuchtes Material zu beziehen. Näheres 

 über die Originalarbeit von Penfield konnte ich nicht erfahren. 



Zimanyi bestimmte bekanntlich nur die Brechimgsindices 

 (mit Totah-eflektometer von Kohl rausch). 



Der Achsenwinkel des Gottharder Tremolits zeigt eine 

 Differenz von zirka 7° gegenüber dem von Skutterud. Große 

 Differenzen bestehen auch in der Doppelbrechung und den 

 Brechungsindices. 



Tremolit von der Schweiz. 



Der reinste der hier untersuchten Tremolite ist ein 

 Schweizer Tremolit (M. J. 1050); Fundort: Schweiz, näher 

 nicht angegeben, aber zweifellos liegt hier ein Campo Longo- 

 Tremolit vor. 



Es sind größere Krystalle im krystallinen Kalk ein- 

 gesprengt. Sie zeigen eine für die Tremolite so charakte- 

 ristische Trübung, stellenweise aber sind sie ganz rein und 

 klar, vollkommen farblos. Die Trübung ist nicht, wie man 

 annehmen könnte, durch Luftporen bewirkt, sondern durch 

 zahlreiche Calciteinschlüsse verursacht. Es scheint, daß die 

 überhaupt so häufige Trübung der Tremolite aus krystallinen 



